[57 
2 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 
— — 
Mineralien: rhombischem Pyroxen, monoklinem Pyroxen und hexagona- 
lem Ca-Metasilikat (bezw. Wollastonit). 
Bei schneller Abkühlung von Metasilikat-Schmelzen krystallisiert, 
je nach dem Ca-Mg,Fe-Verhaltnis 
Fig. 1. 
Hexagonales Ca-Metasilikat Rhombischer Pyroxen 
(bezw. Wollastonit). Augit. (bezw. polymorphe Glieder), 
40 Ca 0,9 28 97 20 Q5 04 0,3 DE u 0,0 Ca 
0,0 Of 22 23 04 0,5 9,6 07 08 09 20 
Mg, Fe Mg, Fo 
D.-H 
Ca-Metasil, Augit, Rhomb. 
(bezw. Wollast.) Pyroxen, 
= 
Zusammensetzung der Mineralien. 
D,—H. = Zusammensetzung von Diopsid-Hedenbergit, 
Bei den Schlussfolgerungen, die man aus diesen zwei graphischen 
Linien ziehen darf, mag erinnert werden, dass hier keine Riicksicht auf 
den Einfluss der Thonerde und des Eisenoxyds genommen worden ist; 
so führen die Mg, e-reichsten Augite neben Ca(Mg,Fe)Si,0, nicht nur 
(Mg, Fe), Si,0,, sondern auch (Mg,Fe)(Al,,Fe,)SzO,. — Die morpho- 
trope Einwirkung der verschiedenen Ca- und Mg, Fe-Silikate innerhalb der 
Pyroxengruppe besprechen wir in einem bald folgenden Abschnitt, 
Rhombischer und monokliner Pyroxen gegen Rhodonit. 
a) Rhombischer Pyroxen gegen Rhodonit. In den sich der Zusam- 
mensetzung (Fe, Mn)Si0, nåhernden Bessemer- und Martinschlacken von 
den sauren Processen (s. die Analysen No. 57—60 b, mit wenig 42,09, 
CaO, Mg0, und ohne 72,0, und Mn,O,) krystallisiert zahlreichen Beob- 
achtungen zufolge Rhodonit nicht nur bei überwiegender Mr-Menge (siehe 
z. B. No. 58 und 60 b) und bei ungefähr gleich viel Mr und Fe oder Mn 
und Æe,mg (siehe z. B. No. 57 und 60a), sondern auch bei etwas mehr 
Fe oder Fe,mg als Mn (s. No. 59). 
60b 
|| 
No. Mn: Fe, mg | Mn: Fe,Mg,Ca 
57 | 0.595:0.475 | —0495:0.505 
Oda | m | 045-055 
0.324 : 0.676 | 0.307 : 0.693 
